( 461 ) 
Observons : 1° que l’on doit avoir IB = KB,, B, étant la projection du 
point B sur l'horizontale KG; 2° qu’il y a autant de franges des rayons G 
que des rayons B, depuis la courbe BG jusqu’à la verticale IK, En consé- 
quence, on a la relation évidente 
ha(fa— Jo) + mie = My 
m = 6,81. 
d’où 
» D'après cela, outre le déplacement théorique 5,25, il faudra s’avancer 
de 6,81, ce qui donne 12,06 franges, et par suite, conformément à l'expé- 
rience, 24 franges pour l’écartement des deux groupes. 
» Avec mon biquartz de 60", j'ai rencontré la même exagération. On 
évalue habituellement à 8" l'épaisseur capable de produire le retard d’une 
onde sur le rayon moyen du spectre; la distance des centres des deux 
systèmes latéraux devrait donc être de 15 franges. Or, on trouve que cette 
distance atteint le chiffre de 34, et cette exagération du déplacement s’ex- 
plique comme plus haut. 
» D’après la formule, on a 
m= Di 
nombre qui, additionné avec 7,9, donne 17,2, et par suite très approxima- 
tivement 34 franges pour l’écart total. 
» Il résulte bien de ce qui précède que le déplacement anormal des deux 
groupes latéraux reçoit une explication naturelle, et qu’on ne saurait s’en 
prévaloir comme argument contre l'hypothèse d’Arago. » 
PHYSIQUE. — Sur les métaux magnétiques. Note de M. Gairre. 
« Dans le but de rechercher les meilleures conditions d'exécution des 
aimants de cobalt et de nickel, dont j'ai l'honneur de soumettre quelques 
spécimens à l’Académie, j'ai expérimenté ces métaux sous divers états. 
» Les échantillons qui ont servi aux essais ont été obtenus à l'aide des 
procédés électrochimiques communiqués à l’Académie par M. Adams et par 
moi, le 17 janvier 1870 et le 15 juillet 1878, en employant des courants 
d'intensité convenable pour rendre ces métaux très durs. 
» Après avoir divisé ces échantillons en barreaux de dimensions à peu 
près égales, j'ai laissé quelques barreaux de chaque métal à l’état dur; 
d'autres ont été recuits ; d’autres, enfin, ont été recuits et forgés. Tous ont 
